ÖFVERSIGT AF K. VBTENSK.-AKAD. FÖR1IANDLIN(JAR 1895, N:0 0. 709 



och dessutom JoLY franistält ett salt, .som han gifvit denna for- 

 mel. Han har dervid såsom fiussmedel användt en blandning af 

 fluorkalcium och fluorkalium. 



JOLY säger sig vid användning af ringa mängd fluorkalcium 

 hafva erhållit ett salt med sammansättningen CaO . NboO^, som 

 kristalliserar i långa smala nålar. Då -jag trots mina upprepade 

 försök ej kunnat framställa detta salt, ligger det antagandet 

 nära till hands att han haft en blandning af kalciumpyroniobat 

 och niobsyra. 



IV. Kaleiumniobat. CaO . Nb205. 



Pä ofvan angifvet sätt utfäldt kaleiumniobat smältes med 

 borsyra. Vid utkokning med saltsyrehaltigt vatten erhölls ett 

 kristalliniskt pulver, bestående dels af platta nålar, refflade pa- 

 ralelt med längdutsträckningen, dels sf små, korta, prismatiska, 

 temligen ytrika kristaller. De större nålarna ha en längd af 

 2 — 4 mm och en bredd af 0,5 — 1 mm. De små kristallerna 

 äro under en mm i längdutsträckning. Den kristallografiska yt- 

 begränsningen synes utgöras af prisma, pinakoid och pyramid- 

 ytor. Tvillingsbiidning efter en prismatisk yta kan understundom 

 iakttagas. Hög relief och stark dubbelbrytning. Längdriktningen 

 är alltid riktning för den minsta optiska elasticiteten. Kristal- 

 lerna äro optiskt tvåaxliga. På en bred nål iakttogs utträde 

 af en bisektris normalt mot en yta i prismazonen med stark 

 dispersion q ^ v. Bisektrisen är sannolikt spetsig. Kristallerna 

 äro sålunda optiskt negativa. Kristallsystemet är sannolikt 

 rombiskt. ^) 



Sp. v. 4,12. 



Analys: 



0,3194 g gaf 0,0569 g CaO. 

 » g » 0,2641 g Nb.A- 



I procent: Funnet: Beräknadt: 



CaO 17,81 17,29. 



Nb205 82,69 82,71. 



') De kristallografiska bestämningarna äro utförda af Licentiaten Holmqvist. 



